## K APASITAS L ENTUR P ANEL B ERTULANGAN R OTAN DENGAN B ETON M UTU T INGGI M ENGGUNAKAN S EMEN, F LY A SH DAN K APUR

## T HE R ATTAN R EINFORCEMENT P ANEL B ENDING C APACITY W ITH H IGH Q UALITY

## C ONCRETE U SING C EMENT, F LY A SH AND L IME
Suhendro Trinugrono 1) , and Nuning Trisnawati 2)
1) Department of Civil Engineering, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta Post Code 57102, e-mail: Suhendro.Trinugroho@ums.ac.id
2) Divisi Engineering, PT Mutu Utama Konstruksi, Jl. Rijali No. 16 Rt. 004/04 Kel. Batu Meja - Ambon e-mail: nuningtrisnaw@gmail.com

## ABSTRAK
Beton  merupakan  bahan  kebutuhan  untuk  masyarakat  modern  masa  kini.  Di  Indonesia  saja  hampir  seluruh  konstruksi bangunan  menggunakan  beton  sebagai  bahan  bangunan,  seperti  pada  konstruksi  bangunan  gedung,  jembatan,  jalan  dan lainnya. Di penelitian ini bahan aditif yang digunakan adalah dengan memberikan bahan tambah seperti abu terbang ( fly ash ) dan kapur serta menggunakan tulangan rotan. Rotan yang digunakan mengguanakan diameter   0,8 cm. Perencanaan beton dengan berdasarkan perbandingan antara semen, pasir dan kerikil adalah sesuai SK.SNI.T-15-1990-03 f’c = 45 MPa. Faktor air semen (f.a.s) yang digunakan adalah 0,3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis momen lentur panel beton mutu tinggi menggunakan tulangan rotan dengan penambahan fly ash dan kapur pada umur 28 hari. Metode penelitian ini ada beberapa  tahap.  Tahap  pertama  yaitu  persiapan  alat  dan  bahan.  Tahap  kedua  meliputi:  pemeriksaan  bahan,  perencanaan campuran  dan  pembuatan  adukan  beton.  Tahap  ketiga  yaitu  pembuatan  benda  uji  dan  perawatan.  Tahap  keempat  yaitu pengujian  kuat  tekan beton  dan kuat lentur  pelat.  Tahap kelima  yaitu  analisa  data,  pembahasan dan  kesimpulan . Hasil  dari pengujuian kuat tekan beton normal 46,403 MPa; beton tambahan Fly ash (15%) 47,534 MPa; beton tambahan kapur (15%) 44,705  MPa;  beton  campuran fly  ash dan  kapur  49,232  MPa.  Sedangkan  untuk  momen  lentur  panel  beton  normal,  dengan penambahan fly ash , penambahan kapur dan campuran antara fly ash dan kapur berturut – turut adalah 2.860.659,00 N.mm; 201.159,00 N.mm; 2.951.784,00 N.mm; 2.918.034,00 N.mm. Kata kunci : panel beton, rotan, fly ash, kapur

## ABSTRACT
Concrete is a material requirement for modern society of today. In Indonesia, almost all building constructions using concrete as a building material, such as the construction of buildings, bridges, roads and others. In this final project additive used is to provide added material such as fly ash and lime as well as the use of reinforcement rattan. Rattan is used using diameter ∅ 0.8 cm.  Planning  concrete  is  based  on  a  comparison  between  the  concrete  with  cement,  sand,  and  gravel  are  appropriate SK.SNI.T-15-1990-03  f'c  =  45  MPa.  The  used  water  cement  ratio  (fas)  is  0.3.  The  object  of  this  study  was  to  analyze  the bending moment of high strength concrete panels using reinforcement rattan with the addition of fly ash and lime at 28 days. This study method, there are some phases. The first phase is the preparation of equipment and materials. The second phase includes: materials test, the planning mixture and manufacture of the concrete mixture. Third phase is the manufacture and curing of the test specimen. Fourth phase is the testing of concrete compressive strength and panel bending strength. The fifth phase is data analysis, explanations and conclusions . The results of testing compressive strength of normal concrete 46.403 MPa; additional fly ash concrete (15%) 47.534 MPa; additional concrete limestone (15%) 44.705 MPa; concrete mixture of fly ash and lime 49.232 MPa. Whereas for the normal concrete panels of bending moment, with the addition of fly ash, lime, mixture  of  fly  ash  and  lime  respectively  also  is  2.860.659,00  N.mm; 201.159,00  N.mm; 2.951.784,00  N.mm; 2.918.034,00 N.mm.
Keywords: concrete panels, rattan, fly ash, lime

## PENDAHULUAN
Beton  merupakan  bahan  kebutuhan  untuk  masyarakat modern  masa  kini.  Karena  teknologi  semakin  maju  maka penggunaan  beton  dituntut  untuk  semakin  meningkat  dari  segi kualitas  maupun  kuantitas. Beton  biasa  merupakan  bahan gabungan  yang  terdiri  dari  air,  agregat  dan  semen.  Kuat  tekan beton  (f׳ c )  10  -  20  MPa  untuk  beton  tidak  tahan  gempa, sedangkan  kuat  tekan  lebih  dari  20  MPa  di  desain  tahan  gempa. Beton  mutu  tinggi  merupakan  beton  yang  dibuat  dari  campuran bahan  (semen,  agregat,  air)  dan  dengan  penambahan  zat  aditif sesuai dengan perbandingan sehingga bahan itu dapat membentuk kekuatan  beton  yang  lebih  tinggi.  Kuat  tekan  beton  mutu  tinggi (f׳ c ) yang di syaratkan adalah > 41,5 MPa tercantum di dalam SNI 03-6468-2000. Karena harga baja tulangan mahal dan sulit untuk diperbaharui sehingga keberadaannya suatu saat akan habis, maka penelitian  ini  menggunakan  tulangan  rotan.  Adapun  tujuan  dari
kan  bagi  perancang  bangunan,  sebagai  alternatif  untuk  dinding yang  kuat,  bagi  pengguna  bangunan,  dapat  menghemat  biaya  dan waktu dalam pembangunan dinding panel dan bagi perkembangan ilmu,  dapat  memberikan  manfaat  dalam  dunia  pendidikan  dan pengetahuan dalam bidang teknik sipil khususnya teknologi beton panel mutu tinggi dengan menggunakan tulangan rotan.
Didalam metode penelitian ini ialah :

## METODE PENELITIAN
1. Material / bahan yang digunakan
Bahan Penyusun untuk beton panel ialah :
 Air   dari   Lab.   Teknik   Sipil Univ. Muhammadiyah Surakarta.
 Semen po rt land tipe I dengan merk Gresik.
 Bahan  ikat  kapur  berasal  dari  UD.  Galan  Putra,  Klaten. Penggunaan kapur sebanyak 15% untuk setiap benda uji.
 Agregat  halus  (pasir)  yang  dipergunakan  adalah  pasir  yang berasal dari gunung merapi.
penelitian  ini  adalah:  menganalisis  sifat  karakteristik  dari  rotan dan  menganalisis  momen  lentur  maksimal  panel  mutu  tinggi dengan  tulangan  rotan dengan  penambahan  abu  terbang  ( fly ash ) dan kapur pada umur 28 hari. Manfaat dari penelitian ini diharap-
 Agregat  kasar  berupa  batu  pecah  dengan ukuran maksimum 20 mm yang berasal dari Wonogiri.
 Fly  ash berjenis  limbah  batu  bara,  kelas C  berasal  dari  PT. Iskandar  indah  printing  textile,  Kerten,  Laweyan,  Solo  , penggunaan fly ash sebanyak 15% untuk setiap benda uji.
1. Kuat  tekan  beton  yang  direncanakan  adalah  45  MPa  dengan metode Road Note No.4.
2. Pengujian  yang dilaksanakan  pada  rotan  adalah  pengujian  kuat tarik.
3. Pengujian  yang  dilaksanakan  pada  panel  berdimensi 8 cm x 50 cm x 100 cm dengan penulangan  satu arah pakai  rotan diameter 0,8 cm dengan  panjang vertikal 40  cm dan panjang horizontal
90  cm  ialah  pengujian  kuat  lentur  dengan  satu  titik  beban ditengah bentang pada umur 28 hari.
4. Peralatan  yang  dipakai  ialah  saringan  agregat,  sieve  shaker, tabung le chatelier, alat vicat test, conus, uji lentur dan alat yang terkait pengujian.
5. Tahapan penelitian sebagaimana pada gambar 1.
Mulai Persiapan bahan dan alat alat Pemeriksaan dan pengujian semua bahan Air Semen Fly Ash Kapur Agregat Halus Agregat Kasar Rotan Uji visual
Uji vicat
Uji tarik Uji : 1.Gradasi 2.Keausan 3.berat jenis Uji : -Kadar organik -Kadar lumpur -Berat jenis -Gradasi - Perencanaan dan pembuatan campuran beton Slump test Pembuatan panel beton bertulangan rotan Perawatan panel beton bertulangan rotan selama 28 hari Pengujian lentur 1 beban tengah bentang  panel beton bertulangan rotan Analisa data dan pembahasan pebahanpembahasan
Kesimpulan dan saran pebahanpembahasan
Selesai
Gambar 1. Tahapan penelitian pebahanpembahasan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian yang didapatkan selain pengujian air, semen, fly ash dan kapur, ialah sebagai berikut :
Hasil pengujian agregat halus Tabel 1. Hasil pengujian agregat halus
Jenis pengujian Hasil pengujian Syarat Rekomendasi SNI 03-6821- 2002 Kandungan lumpur 3,14 % 5% Memenuhi syarat Kandungan Organik No.3 (Orange) No. 1 – 3 Memenuhi syarat Nilai Saturated Surface Dry ( SSD ) 3,82 Setengah dari tinggi kerucut Memenuhi syarat Specific gravity 2,70 2,5-2,7 gram/cm 3 Memenuhi syarat Absorption 3,52 % 1- 2% Tidak memenuh syarat Modulus halus butiran 3,52 1,5 – 3,8 Memenuhi syarat Tabel 2. Gradasi pasir N Ukuran Berat Berat Pasir Persentase Persentase o Ayakan Pasir Terkoreksi Pasir Komulatif (%) Daerah (mm) (gr) (gr) Tertinggal Tertingg Lolos IV (%) al 1. 9.5 0 0.00 0.00 0 100 100 – 100 2. 4,75 10 10,00 2,00 2,00 98,00 95 – 100 3. 2,36 40 40,00 8,00 10,00 90,00 95 – 100 4. 1,18 110 110,00 22,00 32,00 68,00 90 – 100 5. 0,6 100 100,00 20,00 52,00 48,00 80 – 100 6. 0,3 90 90,00 18,00 70,00 30,00 15 – 50 7. 0,15 80 80,00 16,00 86,00 14,00 0 – 15 8. pan 70 70,00 14,00 100 0,00 - 500 500 100,00 352,00 448,0 0
Gambar 2. Grafik pemeriksaan gradasi agregat halus

## Pengujian agregat kasar
Tabel 3. Hasil pengujian agregat kasar
Jenis pengujian Hasil Syarat Rekomendasi pengujian SNI 15-1990-03 Keausan agregat 35,10 % 40 % Memenuhi kerikil syarat Bulk Specific 2,52 2,5-2,7 Memenuhi gravity`1` gram/cm 3 syarat Absorption 3,54 < 3 % Tidak memenuhi syarat Modulus halus 7,638 5 – 8 Memenuhi butiran syarat
Tabel 4. Gradasi agregat kasar (batu pecah) Ukuran Berat Berat Pasir Persentase Persentase Komulatif % Butir maks 20 mm Kerikil (%) No Ayakan Kerikil Terkoreksi (mm) (gr) (gr) Tertinggal Tertinggal Lolos (%) 1 25 30 30,00
94.45 100 5,55 5,55 2 19 125 125,00 71,35 95– 100 23,11 28,65 3 12,5 180 180,00 38,08 25 – 55
33,27 61,92 4 9,5 70 70,00 2,14 0 – 10 12,94 74,86 5 4,75 110 110,00 4,81 - 20,33 95,19 6 2,36 20 20,00 1,11 - 3,70 98,89 7 1,18 0 0,00 1,11 - 0.00 98,89 8 0,6 5 5,00 0,18 - 0,92 99,82 9 0,3 1 1,00 0,00 - 0,18 100,00 10 0,15 0 0,00 0,00 - 0,00 100,00 11 pan 0 0,00 0,00 - 0,00 - Total 541 541 100.00 763,77 23,.23

## Gambar 3. Grafik pemeriksaan gradasi agregat kasar

## Pengujian rotan
Rotan dalam panel beton ini berfungsi sebagai tulangan panel beton.  Untuk  mengetahui  kekuatan  rotan  dilakukan  uji  kuat  tarik. Kuat tarik ( tensile strength ) ialah tegangan maksimum yang dicapai selama bahan diuji tarik.
Tabel 5. Hasil pengujian kuat tarik rotan No Sampel Tensile Luas Tensile Modulus strain at Tulangan strain at (Automatic) Break (cm 2) Break (MPa) ( Standard ) ( Standard ) (mm/mm) (MPa) 1 Sampel 1 0,386 84,403 99,033 901.066 2 Sampel 2 0,387 84,403 99,034 901.066 3 Sampel 3 0,385 84,403 99,032 901.066 Rata-rata 99,033
Gambar 4. Grafik pengujian kuat tarik rotan
Tabel  6. Tegangan dan regangan pada rotan
Beban (P) Perpendekan σ=P/A ε=ΔL/L 0 Koreksi No. ( ∆L ) Analitis Grafis kN Kg mm (Kg/cm²) (ε') ( ε' ) 1 0 0 0 0 0.00024 0.00000 0.000 2 1 100 0.061 8440.300 0.00031 0.00007 0.000 3 1.47 147 0.086 12407.241 0.00043 0.00019 0.000 4 1.72 172 0.091 14517.316 0.00046 0.00022 0.000 5 1.893 189.3 0.102 15977.488 0.00051 0.00027 0.000 6 2.056 205.6 0.126 17353.257 0.00063 0.00039 0.000 7 2.209 220.9 0.157 18644.623 0.00078 0.00055 0.001 8 2.352 235.2 0.188 19851.586 0.00094 0.00070 0.001 9 2.485 248.5 0.219 20974.146 0.00110 0.00086 0.001 10 2.608 260.8 0.251 22012.302 0.00126 0.00102 0.001 11 2.721 272.1 0.262 22966.056 0.00131 0.00107 0.001 12 3.124 312.4 0.293 26367.497 0.00147 0.00123 0.001 13 3.506 350.6 0.324 29591.692 0.00162 0.00138 0.001 14 3.699 369.9 0.355 31220.670 0.00178 0.00154 0.002 15 3.862 386.2 0.386 32596.439 0.00193 0.00169 0.002 16 3.789 378.9 0.391 31980.297 0.00196 0.00172 0.002
30486.364 0.00205
Gambar 5. Grafik tegangan regangan pada rotan
Pengujian Slump
Tabel .7. Hasil Pengujian slump adukan beton
Variasi fas Ukuran Nilai Slump rata-rata Syarat benda uji benda Slump ( cm) (PBI uji ( cm) 1971) ( cm ) nilai slump test Beton 14 Normal 13,2 13,5 12 Beton 12 tambahan 0,3 d = 15 11 11,5 7,5 – 15 Fly ash ; h = 11,5 cm (15%) 30 Beton 12 tambahan 11,5 12,2 kapur 13 (15%) Beton 11 campuran 10,8 10 Fly ash dan 11,5 kapur
Berat  jenis  beton  diketahui  dengan  cara  menimbang  dan mengukur  tinggi,  sehingga  didapatkan  berat  dan  volume  benda  uji tersebut.  Hasil  pemeriksaan  berat  jenis  beton  setelah  perawatan beton dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Hasil pengujian berat jenis silinder beton
Volume Berat Variasi silinder silinder Berat jenis (cm 3) (gram) (gram/cm 3) Beton normal 12045 2,272 Beton tambahan Fly ash (15%) 11890 2,243 5301,44 Beton tambahan kapur (15%) 12145 2,291 Beton campuran Fly ash dan 12035 2,270 kapur

## Tabel 9. Hasil pengujian berat jenis panel beton
Volume Variasi Panel Berat Beton Berat jenis Bj rata-rata (cm 3) (gram) (gram/cm 3) (gram/cm 3) 95660 2,392 Beton normal 95660 2,392 2,392 95660 2,392 99170 2,479 Beton tambahan 2,479 99170 2,479 Fly ash (15%)
40000 99170 2,479 99170 2,479 Beton tambahan 99170 2,479 2,479 kapur (15%) 99170 2,479 102680 2,567 Beton campuran 2,567 2,567 Fly ash dan kapur 102680 102680 2,567

## Pengujian Kuat Tekan Beton
Tabel 10. Hasil pengujian kuat tekan silinder beton
No Variasi Luas permukaan Silinder (A) (mm 2 ) Beban Maks (P maks) (N) Kuat Tekan (f' c )
(N/mm 2 ) 1    Beton normal 17671,460 820000 46,403 2    Beton tambahan Fly ash 17671,460 840000 47,534 (15%) 3    Beton tambahan kapur 17671,460 790000 44,705 (15%) 4    Beton campuran Fly ash 17671,460 870000 49,232 dan kapur
Gambar 7. Grafik pengujian kuat tekan silinder beton
Dari  Tabel  10.  di  atas  hasil  pengujian  kuat  tekan  silinder
beton didapat kuat tekan silinder beton normal adalah 46,403 MPa. Hasil  pengujian  kuat  tekan  silinder  beton  tambahan fly  ash adalah 47,534  MPa.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  silinder  beton  tambahan kapur adalah 44,705 MPa. Hasil pengujian kuat tekan silinder beton tambahan fly  ash dan  kapur  adalah  49,232  MPa  dengan  luas permukaan  silinder  17671,46  mm 2 .  Jadi  dari  hasil  pengujian laboratorium kuat tekan beton mutu tinggi sudah sesuai standar kuat tekan  beton  mutu  tinggi  yang  disyaratkan  yaitu  41,5  MPa  sesuai dengan SNI 03-6468-2000 .

## Pengujian Momen Lentur Panel Beton Hasil uji laboratorium
Pada  pengujian  momen  lentur  panel  beton  hasil  uji laboratorium  diperhitungkan  2  jenis  beban  yaitu  beban  terpusat  P (oleh benda uji) dan beban terbagi rata q (oleh berat sendiri). hasil pengujian momen lentur rata-rata panel beton normal didapat 2,523 kN.m.  Untuk  hasil  pengujian  momen  lentur  rata-rata  panel  beton dengan  penambahan fly  ash didapat  2,654  kN.m.  Untuk  hasil pengujian  momen  lentur  rata-rata  panel  beton  dengan  penambahan kapur  didapat  2,817  kN.m.  Untuk  hasil  pengujian  momen  lentur rata-rata panel beton dengan penambahan fly ash dan kapur didapat 2,708  N.mm.  Dengan  melihat  hasil  uji  laboratorium  momen  lentur pada  panel  beton  dengan  penambahan  kapur  kekuatan  momen lentur berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan beton normal, beton  dengan  penambahan fly  ash dan  beton  campuran  antara penambahan kapur serta fly ash.

## Hasil analisis teoritis
Pada  pengujian  momen  lentur  panel  beton  hasil  analisis teoritis  berdasarkan  gaya  dalam  pada  panel  beton.  Hasil  analisis teoritis momen  lentur  panel  beton  dengan  penambahan fly  ash didapat  1,377  kN.m.  Untuk  hasil  analisis  teoritis  momen  lentur panel beton dengan penambahan kapur didapat 1,376 kN.m. Untuk hasil analisis teoritis momen lentur panel beton dengan penambahan fly ash dan kapur didapat 1,378 kN.m. Dengan melihat hasil analisis teoritis momen lentur pada panel beton dengan penambahan fly ash kekuatan  momen  lentur  cenderung  berpengaruh  lebih  tinggi  dari beton normal, beton dengan penambahan kapur dan beton campuran antara penambahan kapur serta fly ash .
Tabel  11.  Prosentase  selisih  rata-rata  hasil  analisa  dengan  hasil  uji laboratorium
Hasil uji Hasil Selisih Prosentase Prosentase hitungan selisih rata- laboratorium hasil selisih Variasi benda uji analisis rata (kN.m) (kN.m) (kN.m) (%) (%) 2,523 1,377 1,505 45,423 45,423 Beton normal 2,523 1,377 0,820 45,423 2,523 1,377 1,114 45,423 2,654 1,377 1,211 48,103 Beton tambahan 48,103 Fly ash (15%) 2,654 1,377 1,081 48,103 2,654 1,377 1,537 48,103 2,817 1,376 1,212 51,140 51,140 Beton tambahan kapur (15%) 2,817 1,376 1,897 51,140 2,817 1,376 1,212 51,140 Beton tambahan 2,708 1,378 0,558 49,118 49,118 Fly ash dan kapur 2,708 1,378 1,896 49,118 (15%) 2,708 1,378 1,537 49,118

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  maka  dapat  diperoleh  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  semua  bahan  beton  mutu  tinggi  memenuhi  syarat.  Hasil uji  laboratorium  rata-rata  kuat  tarik  pada  rotan  adalah  99,033
MPa.
2. Hasil  uji  laboratorium  kuat  tekan  pada  silinder  beton  beton dengan penambahan fly ash kuat tekan beton berpengaruh lebih besar  dibandingkan  dengan  beton  normal  dan  beton  dengan penambahan kapur. Pengujian kuat tekan silinder beton dengan menggunakan  penambahan  fly  ash  adalah  47,534  MPa.  Hasil pengujian  laboratorium  kuat  tekan  beton  mutu  tinggi  sudah melebihi standar kuat tekan beton mutu tinggi yang disyaratkan yaitu 41,5 MPa sesuai dengan SNI 03-6468-2000.
3. Pengujian  momen  lentur  rata-rata  panel  beton  normal  didapat 2.523  kN.m.  Untuk  hasil  pengujian  momen  lentur  rata-rata panel  beton  dengan  penambahan  fly  ash  didapat  2.654  kN.m. Untuk  hasil  pengujian  momen  lentur  rata-rata  panel  beton dengan  penambahan  kapur  didapat  2.817  kN.m.  Untuk  hasil pengujian  momen  lentur  rata-rata  panel  beton  dengan penambahan  fly  ash  dan  kapur  didapat  2.708  kN.m.  Dengan melihat  hasil  uji  laboratorium  momen  lentur  pada  panel  beton dengan penambahan kapur kekuatan momen lentur berpengaruh lebih  besar  dibandingkan  dengan  beton  normal,  beton  dengan penambahan  fly  ash  dan  beton  campuran  antara  penambahan kapur serta fly ash
4. Analisis  teoritis  momen  lentur  panel  beton  normal  didapat 1.3767  kN.m.  Untuk  hasil  analisis  teoritis  momen  lentur  panel beton  dengan  penambahan  fly  ash  didapat  1.377  kN.m.  Untuk hasil  analisis  teoritis  momen  lentur  panel  beton  dengan penambahan  Kapur  didapat  1.376  kN.m.  Untuk  hasil  analisis teoritis  momen  lentur  panel  beton  dengan  penambahan  fly  ash dan kapur didapat 1.377  kN.mm. Dengan melihat hasil analisis teoritis momen lentur pada panel beton dengan penambahan fly ash  kekuatan  momen  lentur  berpengaruh  lebih  besar dibandingkan dengan beton normal, beton dengan penambahan kapur  dan  beton  campuran  antara  penambahan  kapur  serta  fly ash.
5. Perbandingan hasil uji laboratorium dan analisis teoritis momen lentur  panel  beton  normal  adalah  44.752  %.  Untuk  hasil perbandingan hasil uji laboratorium dan analisis teoritis momen lentur panel beton dengan penambahan fly ash adalah 47.832 %. Untuk  hasil  perbandingan  hasil  uji  laboratorium  dan  analisis teoritis  momen  lentur  panel  beton  dengan  penambahan  kapur adalah  50.535  %.  Untuk  hasil  perbandingan  hasil  uji laboratorium  dan  analisis  teoritis  momen  lentur  panel  beton dengan  penambahan  fly  ash  dan  kapur  adalah  46.487  %. Dengan melihat selisih hasil dari pengujian dan analisis teori di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  pengujian  laboratorium lebih  besar  dari  teoritisnya,  sehingga  penelitian  ini  layak digunakan.
Dengan  demikian  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai panel beton dengan menggunakan tulangan  rotan dengan bahan  baku  lainnya,  pengukuran  diameter  rotan  yang  lebih  teliti untuk  keperluan  hitungan  analisis  momen  lentur  panel  beton  itu sendiri,  perlu  dicoba  melakukan  penelitian  lanjutan  dengan menggunakan rotan dengan diameter yang lebih besar dan diameter yang  lebih  kecil  supaya  didapatkan  perbandingan  yang  tepat  dan ekonomis serta penelitian lebih lanjut mengenai panel beton dengan menggunakan  tulangan  rotan  dengan  dimensi  panel  yang  lebih besar,  supaya  didapatkan  alternative  penggunaan  panel  diberbagai tempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asroni, A, 2001. Struktur Beton 1 , Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta, Surakarta. Departemen  Pekerjaan  Umum,  1971. Peraturan  Beton  Bertulang Indonesia Umum, Jakarta Departemen  Pekerjaan  Umum,  1982. Persyaratan  Umum  Bahan Bangunan    di    Indonesia, Departemen    Pekerjaan  Umum, Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  1990.  “ Tata  cara  pembuatan rencana  campuran  beton  normal ”,  Departemen  Pekerjaan Umum, Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2000.  “ Tata  cara  perencanaan campuran  beton  berkekuatan  tinggi  dengan  semen  portland dan abu terbang ”, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Departemen  Pekerjaan  Umum,  1994.  “ Tata  cara  perencanaan dinding  struktrur  pasangan  blok  beton  berongga  bertulang ”, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Departemen  Pekerjaan  Umum,  2002.  ” Specifikasi  agregat  rimgan untuk  batu  cetak  beton  pasangan  dinding”, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum, 1989. ” Specifikasi bahan bangunan bagian  A  (bahan  bangunan  bukan  logam)”, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Harjoko,  M,  1994. Studi  Karakteristik  Sifat  Fisik  dan  Mekanik Rotan  Pada  Contoh  Uji  Kecil  Bebas  Cat, Fakultas teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Hendrayana, N, 2003. Studi Eksperimental Pengaruh Rotan sebagai Tulangan  Terhadap  Kuat  Lentur  Beton  fc’ =    20    MPa dengan  Benda  Uji  Berbentuk  Balok.
Hendrayana,    T,    2010. Balok  Beton    Bertulangan    Rotan , Berukuran    15    cm    x    15    cm    x    150    cm ,    Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
Yogyakarta.
Indonesia,
Yogyakarta. Mulyono, T, 2004. Teknologi Beton , Jurusan Teknik Sipil, Fakultas
Teknik, Universitas Negeri Jakarta, Yogyakarta.
Supartono, F,  2008. Beton  Mutu  Tinggi ,  Jurusan  Teknik  Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Jakarta.
Tjokrodimuljo,  K,  1996. Teknologi  Beton ,  Jurusan  Teknik  Sipil, Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta.
Fakultas   Teknik   Universitas   Gadjah   Mada,